—  813  — 
»  La  formazione  di  questa  lega  allo  stato  liquido  è  dunque  accompa- 
gnata da  una  contrazione  di  vohmie,  che  va  debolmente  diminuendo  col  cre- 
scere della  temperatura. 
«  Applicando  la  (2)  si  ricava  per  coefficente  di  dilatazione  del  bismuto 
il  valore 
«"  =  0,0001302 
che  è  maggiore  del  valore  dato  dall'esperienza. 
«  Servendoci  infine  della  (3)  per  avere  la  densità  del  bismuto  liquido 
alla  temperatui-a  di  fusione  risulta 
Dt  =  10,090. 
Anche  in  questo  caso  tale  numero  è  piii  grande  di  quello  trovato. 
III.  Lega. 
a  La  lega  fu  dapprima  introdotta  nel  dilatom.  IV  di  volume  Wi39=4,88693 
con  un  cannello  del  quale  una  divisione  ha  il  valore  /f'  =  0,00280;  un  peso 
di  essa  eguale  a  gr.  37,3317  arrivava  fino  alla  divisione  19,5  ;  per  cui  la 
densità  della  Sn-z  Cd  solida  alla  temperatura  di  fusione  è 
=7,-5756. 
«  Essendosi  rotto  il  dilatometro  al  principio  delle  determinazioni  sulla 
lega  liquida,  si  dovette  con  essa  riempire  il  dilatometro  VI,  e  con  questo  si 
sono  fatte  le  due  serie  di  mism-e  raccolte  nella  tabella  Vili.  Dei  valori  delle 
densità  corrispondenti  a  temperature  molto  vicine  si  sono  ricavate  le  medie, 
e  con  queste  si  è  tracciata  la  curva  delle  densità,  che  risulta  una  linea  retta 
(fig.  I,  curva  3).  È  dalla  curva,  che  si  sono  tolti  i  valori  delle  densità  della  lega 
liquida  fra  180°  e  310°  quali  si  trovano  nell'ultima  parte  della  tabella  seguente  : 
Tabella  Vili. 
Densità  della  lega  Sua  Cd  fra  180°  e  310°. 
Dilatometro  VI. 
W3i  =  4,24001  ^^;o  =  0,00282 
1*^  Serie 
P  =  30,9165 
2=^  Serie 
P  =  30,9124 
Valori 
dalla 
dedotti 
curva 
t 
D 
t 
D 
t 
D 
184°9 
7,2796 
183/2 
7,2768 
180 
7,2820 
218,6 
7,2550 
221,6 
7,2445 
210 
7,2554 
253,2 
7,2200 
252,8 
7,2161 
250 
6,2203 
283,8 
7,1921 
284,0 
7,1893 
280 
7,1936 
304,8^ 
7,1696 
306,1 
7,1695 
810 
7,1670 
